( 936 ) 

 même que le carbonate de chaux; il perd son acide carbonique et laisse 

 comme résidu la baryte caustique. 



» On sait aussi que certains oxydes étaient irréductibles par le charbon. 

 Je citerai par exemple la silice, les oxydes alcalino-terreux, les oxydes d'u- 

 ranium, de vanadium et de zirconium. Nous avons démontré précédem- 

 ment, dans une série de Notes insérées aux Comptes rendus, que ces diffé- 

 rents composés pouvaient être réduits dans le four électrique et donner 

 des carbures le plus souvent cristallisés. 



» L'alumine est un de ces oxydes qui a été regardé jusqu'à ce jour 

 comme absolument irréductible; il n'en est rien. 



» Si l'on place des cristaux de corindon parfaitement transparents dans 

 une nacelle disposée au milieu du tube de charbon de notre four élec- 

 trique, et que l'on chauffe l'appareil au moyen d'un courant de 1200 am- 

 pères et 80 volts, l'alumine est volalilisée en quelques minutes. La nacelle 

 complètement convertie en graphite ne renferme pas traces de cendres, et 

 de chaque côté du tube on peut isoler im feutrage cristallin de graphite' 

 et d'alumine, au delà duquel se rencontrent des sphères, de 2™" à 3""" de 

 diamètre, d'aluminium métallique facile à caractériser. 



» On peut donner à cette expérience une autre forme, en utilisant un 

 tube de charbon fermé à l'une de ses extrémités, que l'on place dans le 

 four électrique de façon à ce que la partie fermée soit portée au maximum 

 de température. Ce tube mesure o'",4o de long et 40™"" de diamètre inté- 

 rieur. On dispose au fond de cet appareil une centaine de grammes d'alu- 

 mine, et l'on chauffe le tout quinze minutes avec un courant de 3oo am- 

 pères et de 65 volts. A la fin de l'expérience, il se dégage d'abondantes 

 vapeurs à l'extrémité du tube, et ces vapeurs condensées sur un corps 

 froid fournissent un dépôt blanc d'alumine. 



» Cette substance, traitée à froid par l'acide acétique étendu, qui enlève 

 des traces de fer et de chaux, puis lavée à l'eau distillée et séchée, pré- 

 sente au milieu de masses irrégulières des sphères très petites d'alumine 

 fondue. 



» Après refroidissement, on trouve dans le tube, à la partie supérieure, 

 un dépôt blanc d'alumine et, à la partie inférieure, un lingot d'alumine 

 fondue qui présente un aspect dilïérent suivant que l'oxyde se trouvait dans 

 les parties plus ou moins chaudes. 



)) La portion qui a été portée à la température la plus élevée est recou- 

 verte d'une pellicule de graphite qui provient de la condensation de la va- 

 peur de carbone qui remplissait le tube. Sur la paroi on remarque de 



